über den Staiirolith von St. Radegund. DÖO 



Chemische Untersuchung des Staurolith's von St, Radegund. 



Die großen Krystalle wnirden im Stahlmörser zerklopft und 

 davon zur Analyse die reinsten Splitter ausgesucht. Üa vorläufige 

 Versuche zeigten, daß das Mineral schwer aufschließhar i.st, wurde 

 das Pulver geschlemmt. In diesem ganz feinen Zustande war es rein 

 grau, während das der meisten von Rammeisberg untersuchten 

 Staurolithe gelbbraun oder bräunlicbgrau war. Wurde es geglüht, 

 so hatte es nach dem Erkalten ebenfalls eine braungraue Farbe, die 

 wahrscheinlich auf die Umwandlung von Ferrosum in Ferricumoxyd 

 zu setzen ist. 



Die Schmelze des Minerals mit kohlensaurem Kalium-Natrium 

 war gelb, die mit Borax bouteillengrün. 



Die Bestandtheile waren dieselben, wie sie in anderen Stauro- 

 iithen gefunden wurden, mit Ausnahme einer kleinen Menge Kalk, 

 der anderweitig nicht angegeben wird. Mangan fehlt darin. 



Der Weg der Analyse war demnach der gewöhnliche; nach 

 dem Aufschließen mit kohlensaurem Kalium-Natrium und Abscheiden 

 des Kieselsäureanhydrids wurden Thonerde und Ferricumoxyd ge- 

 meinschaftlich gefällt und aus dem Filtrat nun Kalk, dann Magnesia 

 niedergeschlagen. 



Dabei hekam ich aus 1-5231 Grm. bei 125° getrockneter 

 Substanz: 



0-4640 Grm. Kieselsäureanhydrid 



- 99ÖO „ Thonerde -|- Ferricumoxyd 



• 08o5 „ Magnesiumpyrophosphat = • 0308 Grm. Magnesia 



0280 „ schwefelsaures Calcium = 0-0115 „ Kalk. 



Daher in 100 Theilen: 



30-42 Kieselsäureanhydrid 

 65-27 Thonerde -f- Ferricumoxyd 



2*01 Magnesia 



0-75 Kalk. 



Der gesammte Eisengehalt wurde volumetrisch mit Chamäleon- 

 lösung bestimmt und zwar zweimal; einmal nach vorhergehendem 

 Aufschließen mit Boraxglas, Lösen in verdünnter Schwefelsäure, 



